Kualitas Batuan di Tambang Tanah Liat Sebagai Bahan Campuran Semen PT Semen Gresik Kabupaten Rembang
Charlotte Tiffany 1* , Tri Winarno 1 , Jenian Marin 1
1 Departemen Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

## Abstrak
Tambang batugamping diperlukan untuk memenuhi kebutuhan komponen kalsium karbonat (CaCO 3 ) dan tambang tanah liat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan komponen alumina (Al 2 O 3 ) dan silika (SiO 2 ).  Daerah  penelitian  di  tambang  tanah  liat  PT  Semen  Indonesia  (Persero)  Tbk  di  Kabupaten Rembang,  tersusun  oleh  beberapa  jenis  litologi  yang  berbeda,  sehingga  memerlukan  penelitian  ini mengetahui  pengaruh  variasi  litologi  terhadap  kualitas  kimia  batuan  sebagai  bahan  campuran  semen berdasarkan standar perusahaan. Metode yang dilakukan mencakup observasi lapangan, pengambilan sampel batuan, uji laboratorium berupa X-Ray Fluorescence (XRF), dan pengamatan petrografi. Tujuan dilakukanya  penelitian  yaitu  untuk  mengetahui  jenis  dan  persebaran  litologi,  mengetahui  persebaran kadar  kimia  (Al 2 O 3 ,  SiO 2 ,  dan  SO 3 ),  mengetahui  kaitan  jenis  litologi  dengan  kadar  kimia,  dan menentukan area dengan litologi yang memenuhi standar bahan campuran semen di daerah penelitian. Lokasi penelitian tersusun oleh 4 jenis satuan litologi yang termasuk dalam Formasi Ngrayong, yaitu Satuan  Batupasir  Kuning,  Satuan  Batulanau,  Satuan  Batulempung,  dan  Satuan  Batupasir  Cokelat. Satuan  batuan  yang  memenuhi  standar  kualitas  kimia  bahan  campuran  semen  adalah  Satuan Batulempung dan Satuan Batupasir Cokelat, dan satuan yang tidak memenuhi standar adalah Satuan Batulanau dan Satuan Batupasir Kuning.
Kata kunci : Batugamping; Formasi Ngrayong; Rembang; semen; tanah liat; XRF.

## Abstract
Limestone is needed to fulfill lime (CaCO3) content, and clay is needed to fulfill alumina (Al2O3) and silica  (SiO2)  content.  Research  area,  located  at  PT  Semen  Indonesia  (Persero)  Tbk  clay  mine  in Rembang Regency, is composed of several different lithology types, so it is necessary to determine the relation  of  chemical  quality  of  rock  to  the  lithology  variation.  The  methods  conducted  include  field observations, X-Ray Fluorescence (XRF) test and petrographic analysis. The aim of this research is to determine lithology and its distribution, to map the distribution of chemical composition (Al 2 O 3 , SiO 2 , dan SO 3 ), to determine the correlation of lithology and chemical composition and map the qualified lithology for cement mixture. The research area is composed of 4 types of lithology units included in the Ngrayong  Formation,  namely  Yellow  Sandstone  Units,  Siltstone  Units,  Claystone  Units,  and  Brown Sandstone Units. Rock units that meet the chemical quality standards of cement mixture are Claystone Units  and  Brown  Sandstone  Units,  and  units  that  do not  meet  the  standards  are  Siltstone  Units  and Yellow Sandstone Units.
Key words: Limestone; Ngrayogn Formation; Rembang; cement; clay; XRF.

## PENDAHULUAN
PT  Semen  Indonesia  (Persero)  Tbk  Rembang memiliki  dua  tambang  bahan  baku  semen  yaitu tambang  batugamping  dan  tambang  tanah  liat. Batugamping dibutuhkan untuk memenuhi salah satu komponen utama semen yaitu kapur (CaO), sedangkan tanah liat dibutuhkan untuk memenuhi komponen  alumina  (Al 2 O 3 )  dan  silika  (SiO 2 ). Menurut  Darwis  (2018),  tanah  liat  merupakan
* Korespondensi: charlottetiffany@students.undip.ac.id
tanah  berukuran  lempung  yang  bersifat  plastis dan  kohesif.  Menurut  Shetty  (2000),  SiO 2 merupakan  senyawa  berbentuk  padatan  dengan persentase  volume  sekitar  50  hingga  60%  yang berguna  untuk  memperkokoh  struktur  semen, sedangkan  Al2O3  dibutuhkan  agar  semen  dapat dengan  mudah  bereaksi  terhadap  air  dan membentuk pasta semen.
Tambang yang dimiliki PT Semen Indonesia
(Persero) Tbk tergolong baru sehingga informasi terkait kualitas bahan baku semen yang ada pada tambang  tersebut  masih  sedikit  dan  data  hasil eksplorasi  yang  dimiliki  belum  mendetail. Khususnya  pada  tambang  tanah  liat  yang memiliki  jenis  litologi  yang  cukup  bervariasi, diperlukan  adanya  penelitian  lebih  lanjut  terkait kualitas  sebagai  bahan  campuran  semen  yang dipengaruhi  oleh  perbedaan  jenis  litologi, sehingga didapatkan rekomendasi area penambangan sesuai standar kualitas kimia yang dibutuhkan.
Penelitian  dilakukan  pada  area  tambang terbuka tanah liat PT Semen Indonesia (Persero) Tbk  di  Desa  Kajar,  Kecamatan  Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah (Gambar 1). Tujuan  dilakukanya  penelitian  yaitu untuk mengetahui jenis  litologi  serta  persebarannya  di area  penelitian,  mengetahui  persebaran  kadar kimia  (Al 2 O 3 ,  SiO 2 ,  dan  SO 3 )  di  daerah penelitian,  mengetahui  kaitan  jenis  litologi
dengan kadar kimia, dan mengetahui area dengan litologi  yang  memenuhi  standar  sebagai  bahan campuran semen.

## Geologi Regional
Peta  geologi  regional  area  tambang  PT  Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Gambar 2 dengan Izin Usaha Pertambangan  (IUP)  batugamping  berada  pada daerah  yang  tersusun  oleh  satu  formasi,  yaitu Formasi Paciran. Formasi Paciran terdiri dari satu jenis  litologi,  yaitu  batugamping  masif  bersifat dolomitan,  mengandung  koral  algae  dan foraminifera  (terumbu)  (Firmansyah  dan  Dewi, 2014).    IUP  tanah  liat  dan  daerah  penelitian tersusun  oleh  satu  formasi,  yaitu  Formasi Ngrayong. Formasi Ngrayong terdiri dari 5 jenis litologi,  yaitu  batupasir,  serpih,  batulempung, batulanau,  dan  batubara.  Formasi  Ngrayong diendapkan  pada  Miosen  Awal  sampai  Miosen Tengah (Pardosi dan Solihin, 2018).
Gambar 2. Peta geologi regional daerah penelitian.
Abdillah (2012) menyebutkan bahwa terdapat 4  satuan  litologi  pada  Formasi  Ngrayong  yang ditemukan  di  daerah  Tempuran  Blora.  Satuan litologi  tersebut  yaitu  batulanau  sisipan  pasir yang  diendapkan  pada  fasies delta  plain , batupasir sisipan lanau (terdapat sisipan material karbon) yang diendapkan pada fasies distributary mouth  bar ,  batupasir  diendapkan  pada  fasies backshore , dan batugamping klastik diendapkan di shallow marine .

## Komposisi Kimia Semen Portland
Oksida  saling  berinteraksi  dan  membentuk senyawa  yang  lebih  kompleks.  Semen  portland tersusun  oleh  empat  senyawa  kimia  dasar  yaitu belite,  alite,  aluminate,  dan  ferrite (Aldieb  dan Ibrahim, 2010).
Belite atau dikalsium silikat (C2S), menyusun sekitar  15-30%  klinker  semen  portland  biasa. Senyawa  ini  terhidrasi  dan  mengeras  secara perlahan. Sangat berperan pada penguatan semen setelah 1 minggu.
Alite atau trikalsium silikat (C3S), merupakan komponen yang paling penting, menyusun sekitar 50-70%  klinker  semen  portland  biasa.  Senyawa ini  sangat  cepat  terhidrasi  dan  megeras.  Sangat berperan  pada initial  set dan  penguatan  awal semen.
Aluminate atau  trikalsium  aluminat  (C3A),
menyusun sekitar 5-10% klinker semen portland biasa.  Senyawa  ini  melepaskan  panas  yang banyak ketika tahap awal hidrasi, tetapi memiliki sedikit  kontribusi  dalam  penguatan  semen. Gipsum  memperlambat  hidrasi  senyawa  ini. Semen yang rendah C3A resisten terhadap sulfat.
Ferrite atau tetrakalsium aluminoferrit (C4AF), menyusun sekitar 5-15% klinker semen portland  biasa.  Senyawa  ini  merupakan  agen “ fluxing ”  yang  mengurangi  temperatur  bahan mentah  dalam  kiln  dari  3000 ° F  ke  2600 ° F. Terhidrasi dengan cepat, namun tidak berkontribusi banyak terhadap kekuatan semen.

## Standar Kualitas Bahan Baku Semen
Menurut  Labahn  (1983),  untuk  memproduksi semen  diperlukan  campuran  bahan  baku  yang komposisi  kimianya  sesuai  dengan  batas-batas tertentu.  Produksi  semen  dengan  kualitas  tinggi yang  berkelanjutan  hanya  memungkinkan  jika campuran  bahan  baku  memiliki  komposisi optimal. Batas nilai komposisi bahan baku dapat dilihat  pada  Tabel  2  yang  umumnya  digunakan pabrik  semen. Standar  komposisi  kimia  Semen Portland yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi  Nasional  (2004),  dapat  dilihat  pada Tabel 2. Klasifikasi oksida yang digunakan oleh laboratorium pabrik PT Semen Gresik Rembang untuk  bahan-bahan  yang  didapatkan  dari tambang tanah liat dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 1. Standar komposisi kimia Semen Portland (Badan Standarisasi Nasional, 2004)
Uraian Jenis Semen Portland I II III IV V SiO2 minimum - 20,0 - - - Al2O3 maksimum - 6,0 - - - Fe2O3 maksimum - 6,0 - 6,5 - MgO maksimum 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 SO3 maksimum Jika C3A ≤ 8,0 Jika C3A > 8,0 3,0 3,5 3,0 - 3,5 4,5 2,3 - 2,3 - Hilang pijar, maksimum 5,0 3,0 3,0 2,5 3,0 Bagian tak larut, maksimum 3,0 1,5 1,5 1,5 1,5 C3S, maksimum - - - 35 - C2S, minimum - - - 40 - C3A, maksimum - 8,0 15 7 5 C4AF + 2 C3A atau C4AF + C2F maksimum - - - - 25 Tabel 2. Batas komposisi oksida (Labahn, 1983) Oksida Persentase Konten (%) CaO 60-67 SiO 2 18-24 Al 2 O 3 4-8 Fe 2 O 3 1-8 MgO <5 Alkali (K 2 O, Na 2 O) <2 SO 3 <3
Tabel 3. Klasifikasi kadar senyawa tanah liat (PTSG,
2019) Oksida Persentase (%) Al 2 O 3 low < 16,5 < high SiO 2 low < 65-70 < high SO 3 low < 1-2,5 < high

## METODOLOGI
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu observasi lapangan, uji X-Ray Fluorescence (XRF),  dan  analisis  petrografi.  Pengamatan lapangan  dilakukan  untuk  mengetahui  kondisi geologi daerah penelitian yaitu jenis litologi dan penampang  geologi.  Lokasi  stasiun  pengamatan ditampilkan pada Gambar 3.
Analisis petrografi dilakukan untuk mengetahui pemerian batuan berdasarkan komposisi  mineral  yang  teramati  di  bawah mikroskop polarisator. Uji XRF dilakukan untuk mengetahui kadar kimia batuan di area penelitian. Hasil  uji  XRF  dipakai  untuk  membuat  peta distribusi  kadar  kimia.  Metode  interpolasi  yang diaplikasikan adalah kriging.

## HASIL Kondisi Geologi
Kondisi  litologi  di  daerah  penelitian  telah mengalami  pelapukan  dengan  derajat  pelapukan II-III  (lapuk  ringan  -  lapuk  sedang),  namun  di beberapa tempat masih terdapat singkapan segar yang menunjukkan kenampakan struktur sedimen dan fosil jejak. Penelitian hanya dilakukan pada area  tambang  yang  sudah  terkupas  karena  area IUP  tambang  tanah  liat  yang  belum  ditambang masih  dipinjamkan  ke  masyarakat  sekitar  untuk dikelola sebagai lahan pertanian.
Pada daerah penelitian ditemukan empat jenis satuan  litologi  yang  berbeda,  yaitu  Batupasir Kuning, Batulanau, Batulempung, dan Batupasir Cokelat. Hasil pengamatan lapangan berupa titik pengamatan dan jalur yang dilintasi ditunjukkan pada  peta lintasan  (Gambar  4.1)  dan  persebaran satuan batuan dapat dilihat pada Gambar 4.2.
Pada STA 21 ditemukan kontak batuan antara Batupasir  Cokelat  (ketebalan  3  m)  dan Batulempung  (ketebalan  2  m)  yang  memiliki struktur  laminasi  dan  terdapat  perselingan batupasir. Pada STA 26 ditemukan kontak batuan antara  Batulempung  (ketebalan  1  m)  dan Batulanau (ketebalan 1 m) yang berwarna hitam. Pada  STA  12  ditemukan  Batulempung  dengan tebal  kurang  lebih  2  m  yang  memiliki  struktur laminasi dan terdapat perselingan batupasir. Pada STA  30  ditemukan  kontak  batuan  antara Batulanau yang berwarna hitam (ketebalan 2 m) dan  Batupasir  Kuning  yang  berwarna  putih kekuningan (ketebalan 2 m).
Satuan  Batupasir  Kuning  terdiri  dari  satu litologi yaitu batupasir. Kondisi singkapan yang
ditemukan di lapangan memiliki derajat pelapukan tingkat III (lapuk sedang). Litologi ini secara  megaskopis  memiliki  struktur  masif, tekstur berwarna kuning keputih-putihan, ukuran butir  pasir  sangat  halus  –  pasir  sedang,  kemas tertutup, serta sortasi yang tergolong well-sorted . Sementasi batuan ini non-karbonatan.
Pengamatan  petrografi  sayatan  tipis  sampel dari  Batupasir  Kuning  menunjukkan  struktur masif,  tekstur  berupa  ukuran  butir  <1/256  –  ¼ mm, sortasi sedang, dan kemas terbuka. Dijumpai mineral  kuarsa  (45%),  mineral  lempung  (50%), mineral  opak  (5%)  (Gambar  4).  Berdasarkan komposisi  tersebut,  batuan  ini  termasuk Quartz Wacke (Pettijohn, 1975).
Satuan Batulanau terdiri dari 3 litologi, yaitu batulanau,  batubara,  dan  batupasir.  Kondisi singkapan yang ditemukan di lapangan memiliki derajat  pelapukan  tingkat  II  (lapuk  ringan). Secara  megaskopis  batulanau  memiliki  tekstur berwarna  hitam  dan  berukuran  butir  lanau. Strukturnya  sebagian  masif,  di  beberapa  tempat dijumpai  laminasi,  serta ichnofossil berupa burrowing .  Semennya  non-karbonatan  dan dijumpai  mineral  pirit  baik  yang  terdiseminasi maupun  terkonsentrasi  menyelimuti  nodul. Batubara dijumpai dengan ketebalan kurang lebih 5  mm,  berwarna  hitam,  memiliki  densitas  yang sangat  ringan  dan  sangat  rapuh.  Batupasir dijumpaidengan ketebalan 5-10 mm, berwarna
Gambar 3. Peta lokasi stasiun pengamatan
Gambar 4. Batupasir dari Satuan Batupasir Kuning di STA 17 polarisator sejajar (kiri), polarisator tegak lurus (kanan)
Lempung Kuarsa
abu-abu dengan ukuran butir pasir sangat halus – pasir halus.
Berdasarkan  pengamatan  petrografi  sayatan tipis  batulanau,  diketahui  bahwa  ukuran  butir <1/256  –  1/6  mm,  sortasi  sedang,  dan  kemas terbuka. Dijumpai mineral kuarsa (20%), mineral lempung (73%), dan mineral opak (7%) (Gambar 5).  Berdasarkan  komposisi  tersebut,  batuan  ini diklasifikasikan Mudrock (Pettijohn, 1975).
Satuan  Batulempung  terdiri  dari  dua  litologi yaitu  batulempung  dan  batupasir.  Kondisi singkapan yang ditemukan di lapangan memiliki derajat  pelapukan  tingkat  III  (lapuk  sedang). Secara  megaskopis  batulempung memiliki tekstur berwarna abu-abu kemerahan dan ukuran butir lempung. Strukturnya masif dan di beberapa tempat ditemui struktur sedimen berupa laminasi. Semen  batuan  ini  non-karbonatan.  Batupasir berwarna  kuning  kecoklatan  ditemukan  dengan ketebalan 1-5 mm dengan struktur laminasi.
Hasil  pengamatan  petrografi  batulempung
menunjukkan  ukuran  butir  <1/256  mm,  sortasi baik,  dan  kemas  tertutup.  Komposisi  penyusun terdiri dari kuarsa (3%), mineral lempung (82%), mineral  opak  (15%).  Berdasarkan  komposisi, batuan ini termasuk Mudrock (Pettijohn, 1975).
Satuan  Batupasir  Cokelat  terdiri  dari  satu litologi yaitu batupasir. Kondisi singkapan yang ditemukan di lapangan memiliki derajat pelapukan  tingkat  II  (lapuk  ringan).  Litologi  ini secara  megaskopis  memiliki  struktur  masif dengan tekstur berwarna cokelat keabuan, ukuran butir pasir sedang, kemas tertutup, dengan sortasi tergolong well-sorted , sementasi non-karbonatan. Pada  litologi  ini  juga  ditemukan  pecahan- pecahan  batubara  berukuran  ±  1  cm.  Hasil pengamatan  petrografi  sayatan  tipis  batupasir dijumpai mineral kuarsa (30%), mineral lempung (69%),  mineral  opak  (1%)  (Gambar  6). Berdasarkan  komposisi  tersebut,  batuan  ini termasuk Quartz Wacke (Pettijohn, 1975).
Gambar 5. Batulanau dari Satuan Batulanau di STA 2 polarisator sejajar (kiri), polarisator tegak lurus (kanan)
Gambar 6. Batupasir dari Satuan Batupasir Cokelat di STA 10 polarisator sejajar (kiri), polarisator tegak lurus (kanan)
Kuarsa Opak Lempung Opak Kuarsa Lempung Lempung Opak Opak
Gambar 4.2 Peta geologi daerah penelitian

## Persebaran Kadar Kimia
Persebaran  titik  sampel  dapat  dilihat  pada Gambar  4.14.  Sebelum  data  kadar  kimia diinterpolasi, terlebih
dahulu mengatur variogram data yang dimiliki untuk meningkatkan  akurasi  prediksi  interpolasi. Variogram  dilakukan  dengan  membuat  grafik sesuai  dengan trend data  yang  dimiliki.  Setelah membuat  variogram,  data  diinterpolasi  dengan metode kriging . Hasil interpolasi yang diperoleh dari  metode  kriging  secara  visual  lebih  baik dibandingkan dengan metode lainnya.
Hasil  interpolasi  kadar  Al2O3  dapat  dilihat pada  Gambar  4.15.  Dari  hasil  interpolasi  kadar Al2O3,  dapat  diketahui  bahwa  daerah  yang berwarna  merah  hingga  jingga  memiliki komposisi  Al2O3  yang  rendah  ( low  alumina ) yaitu  di  bawah  16,5%,  sedangkan  daerah  yang berwarna  jingga  kekuningan  hingga  kuning keputihan memiliki komposisi Al2O3 yang tinggi ( high alumina ) yaitu di atas 16,5%.
Hasil interpolasi kadar SiO2 dapat dilihat pada Gambar 4.16. Dari hasil interpolasi kadar SiO2, dapat  diketahui  bahwa  daerah  yang  berwarna hijau  tua  kebiruan  hingga  hijau  memiliki  kadar SiO2  yang  rendah  ( low  silica )  yaitu  di  bawah 65%,  daerah  yang  berwarna  hijau  muda  hingga kuning  kejinggaan  memiliki  kadar  SiO2 menengah ( medium silica ) yaitu di antara 65% - 70%, dan daerah yang berwarna kuning
Tabel 4.1 Kisaran kadar kimia satuan batuan di daerah penelitian Litologi Al 2 O 3 (%) SiO 2 (%) SO 3 (%) Batupasir Kuning 12-16 62-82 0,5-1,5 Batulanau 18-22 50-60 1-3,25 Batulempung 18-26 50-68 0-1,5 Batupasir Cokelat 15-21 60-80 0-0,5
kejinggaan  hingga  merah  memiliki  kadar  SiO2 yang tinggi ( high silica ) yaitu di atas 70%.
Hasil interpolasi kadar SO3 dapat dilihat pada Gambar  4.17.  Dari  hasil  interpolasi  kadar  SO3, dapat  diketahui  bahwa  daerah  yang  berwarna putih  hingga  jingga  kekuningan  memiliki komposisi SO3 yang rendah ( low sulphur ) yaitu di  bawah  1%,  daerah  yang  berwarna  jingga kekuningan  hingga  jingga  memiliki  komposisi SO3 menengah ( medium sulphur ) yaitu di antara 1%  -  2,5%,  dan  daerah  yang  berwarna  jingga hingga  merah  memiliki  kadar  SO3  yang  tinggi ( high sulphur ) yaitu di atas 2,5%.

## PEMBAHASAN Kaitan Jenis Batuan Dengan Kadar Kimia
Distribusi  kadar  kimia  masing-masing  litologi, dilakukan overlay antara peta kontur kadar kimia dengan batas litologi yang hasilnya dapat dilihat
pada  Gambar  7,  Gambar  8,  dan  Gambar  9. Rekapitulasi kisaran kadar kimia masing- masing satuan  batuan  dari  hasil  interpolasi  kadar  kimia dapat dilihat pada Tabel 4.1.
Batuan yang memiliki kadar Al2O3 tinggi dan paling  dominan  adalah  batulempung,  disusul dengan  satuan  batulanau,  batupasir  cokelat,  dan batupasir kuning. Jika dilihat dari tekstur satuan batuan  tersebut,  semakin  halus  ukuran  butirnya maka  semakin  besar  kadar  Al2O3.  Komposisi Al2O3 pada batuan sedimen silisiklastik berasal
dari  hasil  pelapukan,  erosi,  dan  transportasi batuan  induk  feldspatik.  Akibat  proses  tersebut, mineral  penyusun  batuan  induk  feldspatik  yang memiliki  komposisi  Al2O3  menjadi  berukuran sangat halus sehingga lebih banyak terakumulasi dan  terendapkan  pada  daerah  dengan  energi pengendapan yang sangat rendah, oleh karena itu komposisi  Al2O3  akan  lebih  banyak  dijumpai pada  batulempung  yang  memiliki  ukuran  butir sangat halus.
Gambar 7. Peta overlay kadar alumina dan batas litologi
Gambar 9. Peta overlay kadar sulfur dan batas litologi
Batuan yang memiliki kadar SiO2 tinggi dan paling dominan adalah batupasir kuning, disusul dengan batupasir  cokelat, batulanau dan batulempung.  Komposisi  SiO2  pada  batuan sedimen silisiklastik berasal dari hasil pelapukan, erosi,  dan  transportasi  mineral  kuarsa  yang terbentuk  dari  magma  yang  kaya  akan  silika. Mineral  kuarsa  merupakan  mineral  yang memiliki  sifat  paling  stabil,  dan  paling  banyak membentuk  butiran  pasir.  Oleh  karena  itu, mineral  kuarsa  banyak  ditemukan  pada  batuan sedimen  berukuran  pasir  yang  terakumulasi  dan terendapkan pada daerah dengan energi pengendapan sedang.
Batuan  yang  memiliki  kadar  SO3  tinggi  dan paling dominan adalah batulanau, disusul dengan batupasir  kuning,  batulempung,  dan  batupasir cokelat.  Komposisi  SO3  pada  batuan  sedimen silisiklastik  berasal  dari  mineral  pirit  yang terbentuk  akibat  proses  kimia  di  lingkungan pengendapan  transisi  hingga  laut.  Pada  satuan batulanau  yang  ditemukan  di  lapangan  terdapat komposisi  mineral  pirit  baik  yang  terdiseminasi atau  terkonsentrasi  mengelilingi  nodul  oksida besi.  Mineral  pirit  dapat  terbentuk  akibat senyawa sulfat yang banyak terdapat pada air laut bereaksi  dengan  ion  besi  yang  dibawa  oleh  air sungai,  dibantu  oleh  aktivitas  bakteri.  Dapat disimpulkan  bahwa  pada  batuan  sedimen silisiklastik  yang  terendapkan  pada  lingkungan transisi  akan  banyak  memiliki  komposisi  SO3 yang dijumpai dalam bentuk mineral pirit.

## Kualitas  Batuan  Sebagai  Bahan  Campuran Semen
Penentuan  kualifikasi  satuan  batuan  untuk menjadi bahan campuran semen mengacu kepada standar pada Tabel 3. Batupasir Kuning memiliki kadar  Al2O3  12%-16%,  SiO2  62%-82%,  dan SO3 0,5%-1,5%, sehingga tidak dapat digunakan sebagai  bahan  campuran  semen.  Satuan  ini membutuhkan bahan korektif yang lebih banyak untuk dapat digunakan sebagai bahan campuran semen  di  tahap  awal,  dampaknya  adalah peningkatan biaya produksi.
Batulanau  memiliki  kadar  Al2O3  18%-22%, SiO2  50%-60%,  dan  SO3  1%-3,25%.  sehingga tidak  dapat  digunakan  sebagai  bahan  campuran semen  karena  memiliki  kadar  sulfur  yang dominan  melebihi  batas  yang  ditentukan. Batulanau ini akan berpengaruh pada penurunan kinerja  alat  produksi  terutama kiln ,  karena  akan mempercepat  pembentukan coating di  seluruh sisinya.
Batulempung  memiliki  kadar  Al2O3  18%- 26%,  SiO2  50%-68%,  dan  SO3  0%-1,5%  yang dapat digunakan sebagai bahan campuran semen dengan memperhatikan kadar SiO2. Batulempung  dengan  kadar  SiO2  kurang  dari 65%  dapat  dikoreksi  dengan  pasir  kuarsa  pada tahap  pencampuran  di Raw  Mill .  Batupasir Cokelat  juga  dapat  digunakan  sebagai  bahan campuran  semen  karena  memiliki  kadar  Al2O3 15%-21%, SiO2 60%-80%, dan SO3 0%-0,5%.
Gambar 4.21 Peta area kualitas litologi berdasarkan standar laboratorium PT Semen Gresik Kabupaten Rembang
Area persebaran litologi yang memenuhi dan tidak memenuhi standar laboratorium PT Semen Gresik  Kabupaten  Rembang  dapat  dilihat  pada Gambar  4.21.  Batupasir  Kuning  tidak  dapat digunakan  sebagai  bahan  campuran  semen karena  hanya  kadar  SiO2  yang  tinggi,  namun dapat  digunakan  sebagai  bahan  korektif  semen, batulanau  tidak  dapat  digunakan  sebagai  bahan campuran  semen  karena  kadar  SO3  melampaui batas  maksimal,  batulempung  dapat  digunakan sebagai bahan campuran semen dengan memperhatikan  kadar  SiO2,  dan  batupasir cokelat dapat digunakan sebagai bahan campuran semen.

## KESIMPULAN
Daerah  penelitian  tersusun  dari  empat  jenis satuan  batuan  di  daerah  penelitian  yaitu  Satuan Batupasir  Kuning,  Satuan  Batulanau,  Satuan Batulempung,  dan  Satuan  Batupasir  Cokelat. Persebaran kadar Al2O3 paling tinggi dijumpai di daerah  yang  tersusun  oleh  batulempung,  kadar SiO2  paling  tinggi  dijumpai  di  daerah  yang tersusun  oleh  batupasir  kuning,  dan  kadar  SO3 paling  tinggi  dijumpai  di  daerah  yang  tersusun oleh  batulanau.  Kadar  Al2O3  banyak  terdapat pada  batulempung.  Kadar  SiO2  berasal  dari mineral kuarsa dijumpai pada batupasir.
Batupasir  Cokelat  dan  Batulempung  dapat digunakan  sebagai  bahan  campuran  semen. Batupasir Kuning tidak dapat digunakan sebagai bahan campuran semen karena kadar Al2O3 tidak
memenuhi  ketentuan,  Batulanau  tidak  dapat digunakan  sebagai  bahan  campuran  semen karena kadar SO3 melebihi batas maksimum.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  bermaksud  mengucapkan  terima  kasih kepada  PT  Semen  Indonesia  (Persero)  Tbk Rembang yang telah memberikan izin melakukan pengambilan data di IUP.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, 2012. Studi Batuan Asal (Provenance) dan Diagenesis Batupasir Formasi Ngrayong Daerah Tempuran dan Sekitarnya,
Kecamatan Medang, Kabupaten Blora, Jawa Tengah .  Tidak  dipublikasikan.  Universitas Diponegoro: Semarang.
Aldieb,  M.  A.  dan  Ibrahim,  H.  G.,  2010,
Variation of Feed Chemical Composition and Its Effect on Clinker Formation – Simulation Process ,  San  Fransisco:  World  Congress  on Engineering and Computer Science Vol II Badan Standarisasi Nasional, 2014, SNI 15-2049 Semen  Portland ,  Jakarta:  Badan  Standarisasi Nasional
Badan Standarisasi Nasional, 2004, SNI 15-7064 Semen  Portland  Komposit ,  Jakarta:  Badan Standarisasi Nasional
British  Geological  Survey,  2005, Cement  Raw Materials ,  Nottingham:  British  Geological Survey
Darwis,  2018, Dasar-Dasar  Mekanika  Tanah ,
Yogyakarta: Pena Indis Firmansyah, D. P. dan Dewi, K. I., 2014, Fasies Batugamping  Formasi  Paciran  Berdasarkan Data  Biostratigrafi,  Sedimentologi,  dan Petrografi ,  Pusat  Studi  Energi  Universitas Padjadjaran: Bandung. Kadar,  D.  dan  Sudijono,  1993, Peta  Geologi Lembar  Rembang,  Jawa ,  Bandung:  Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Labahn, O., 1983, Cement Engineers Handbook , Bauverlag: Berlin. Pardosi, N. dan Solihin, 2018, Geologi dan Studi Analisa Batuan Asal (Provenance) Batupasir Formasi  Ngrayong  Daerah  Todanan  dan Sekitarnya  Kecamatan  Todanan  Kabupaten Blora  Jawa  Tengah .  Universitas  Pakuan: Bogor.
Pettijohn,  F.  J.,  1975, Sedimentary  Rocks  3 rd Edition , New York: Harper & Row PT  Semen  Gresik,  2019, Kadar  Kualitas  Kimia Tanah  Liat  dan  Proses  Industri  PT  Semen Gresik , Rembang Shetty, 2000, Concrete Technology . S. Chand & Company Ltd.: New Delhi.